DE LA COLORATION ELECTRO-CHIMIQUE. 583 



semblable à celle de la surface du platiné altéré. J'ajouterai 

 encore, comme preuve à l'appui, que lorsqu'on se sert comme 

 d'électrode positive, pour décomposer l'eau, de la pièce plati- 

 née, sans avoir été lavée avec l'eau acidulée ou frottée avec le 

 rouge d'Angleterre, la surface éprouve immédiatement, sous 

 l'influence de l'oxygène dégagé, les changements de couleur 

 dont on vient de parler, et l'on voit apparaître en outre les 

 belles couleurs bleues et cramoisies des lames minces, qui 

 semblent indiquer que le platine intervient dans cette colo- 

 ration, car le protochlorure seul ne produit pas une co- 

 loration aussi intense. 



Si l'on emploie les pièces comme électrodes, après les avoir 

 passées à l'eau acidulée ou frottées au rouge d'Angleterre, 

 l'oxydation a également lieu, ainsi que la production des 

 belles couleurs dont on vient de parler, mais elles sont alors 

 inaltérables. Au lieu d'employer l'électricité pour oxyder la 

 surface, on emploie aussi avec succès la chaleur, en échauffant 

 graduellement la pièce. La coloration produite ainsi est éga- 

 lement inaltérable. Il est bien prouvé par les faits qui pré- 

 cèdent que les effets de coloration produits sur les surfaces 

 de cuivre platiné sont bien dus à la présence d'un proto- 

 chlorure de cuivre qui se dépose en même temps que le pla- 

 tine, peut-être aussi en combinaison avec du chlorure de ce 

 métal. 



On a vu précédemment qu'après le lavage à l'eau acidulée 

 ou le frottement au rouge d'Angleterre, le platiné n'éprou- 

 vait plus qu'une faible altération avec le temps. Cette action 

 lente est due à l'oxydation du cuivre au travers des interstices 

 du platine, ces deux métaux constituant alors un couple 

 voltaique. Ce mode de préservation des couleurs formées sur 



